* 
172 JOH. FRIEDR. LUDW. HAUS MANN, 
Zustand hat sich in einen unvollkommen krystallinischen verwandelt. Bei einem 
Stücke Alabaster, welches zwei Stunden lang in heftiger Rothglühhitze erhal- 
ten war, wurde das specifische Gewicht 1,849 gefunden, also zwar gerin- 
ger als das des rohen, doch aber schon etwas grösser, als das eines bei ge- 
ringer Hitze gebrannten Gypses, welches 1,829 betrug. Von demselben Ala- 
baster wurde ein Stück einige Zeit lang einer Temperatur ausgesetzt, bei wel- 
cher Kupfer schmilzt, die nach Daniell nahe an 1100? C. beträgt. Der Ala- 
ster halte in dieser Gluth keine Schmelzung erlitten, war aber etwas klin- 
gend, durchscheinend, sehr fein krystallinisch körnig, und leicht zerbrechlich 
geworden. Sein speciſisches Gewicht betrug in diesem Zustande 2,776, wel- 
ches dem mittleren eigenthümlichen Gewichte des natürlichen wasserfreien 
schwefelsauren Kalkes gleich kommt. Späthiger Gyps einer ähnlichen Hitze 
ausgesetzt, kam schneeweiss, schwach durchscheinend, wenig aufgeblättert, 
nach den Nebenabsonderungen sich zertheilend, auf den Flächen dieser matt, 
auf den dem Hauptblàtterdurchgange entsprechenden Absonderungen wenig 
fettartig schimmernd, leicht zerreiblich, und sandig anzufühlen aus dem Feuer. 
Das specifische Gewicht betrug 2,748. 
Vergleicht man die Molekularbewegungen, welche durch hohe Tempera- 
tur in dem Arragonite und in dem durch schwache Gluih entwässerten und 
aufgelockerten Gypse hervorgerufen werden, so ergiebt sich, dass indem bei 
beiden die kleinsten Theile in veründerte Lagen gebracht werden, bei dem Ar- 
ragonite durch Rothglühhitze zugleich eine plötzliche Ausdehnung, bei dem 
entwässerten Gypse dagegen eine Verdichtung aye i welche mit der Zu- 
nahme der Temperatur allmählig wächst. 
$. 9. 
Veränderung der Structur des Stabeisens durch Erhitzung. 
Das Eisen, welches sich vor allen anderen Metallen durch die Mannich- 
faltigkeit seiner Abänderungen und durch die grosse Veränderlichkeit seiner 
Beschaffenheiten auszeichnet, woraus für seine Nutzbarkeit eben so grosse 
Vortheile erwachsen als seine Behandlung für die verschiedenen Zwecke da- 
durch oft erschwert wird, hat auch die Eigenschaft vor allen übrigen Metallen 
voraus, dass sein Gefüge auf mannichfaltige Weise abändert, und dass die bei 
